71 
der rote Kern dagegen voll 3 mm dick sein. Da dieser von dem Ueberzuge nickt 
gereinigt werden konnte, so wurde angenommen, dass ca. 1 /i des Glases das Kupfer 
als Oxyd, 6 / 7 dagegen als Oxydul enthalte. . . . Der grüne Ueberzug ist stellenweise 
lebhaft spangrün, an anderen Stellen mehr graulich schwarz. Der rote Kern hat 
Glasglanz, ist vollkommen opak und von lebhaft zinnoberroter Farbe. Im abgeschreck- 
ten Zustande war das Glas dunkelbraun. Yor dem Löthrohre zeigte sich das Färbende 
des roten Kernes als aus Kupferoxydul bestehend, worauf schon der grüne Ueber- 
zug deutete. [Aus der Hälfte des Glasstückes] wurden 2,565 Gramm bei 150° C. ge- 
trockneten, feingeriebenen Glaspulvers erhalten, von chokoladebrauner Farbe, welche 
besonders im nassen Zustande, in dunkelbrauner Nuance, auffallend war. 
1,00 Gramm dieses merkwürdigen Glases, welches eher ein Schmelz 
genannt werden sollte . . . ., hat folgende merkwürdige Zusammensetzung ergeben 
[Spalte 6 der Endtabelle]. Bei diesem äusserst schmelzbaren Glase bedingt noch weit 
mehr als beim vorhergehenden der bedeutende Betrag an Bleioxyd neben einem weit 
geringeren Gehalte an Natron, die Leichtschmelzbarkeit desselben, weshalb dieses 
schon ganz in die Klasse der Schmelze zu stellen ist. 
[Speziell über die Kupferbestimmungen berichtet der Verf. :] Vom Filter wurde 
das Schwefelkupfer möglichst entfernt, dann in einem Porzellantiegel das Filter ein- 
geäschert, das Schwefelkupfer zur Filterasche gefügt, Schwefelblumen zugesetzt und 
in einem doppelt verschlossenen Porzellantiegel erhitzt und nach dem Erkalten ge- 
wogen. Bei Wiederholung der Erhitzung mit Schwefel wurde das gleiche Gewicht 
erhalten, nämlich 0,131 Gramm Schwefelkupfer Cu 2 S entsprechend 0,131 Gramm 
Kupferoxyd. Nehmen wir an, */? sei als Oxyd im grünen Glasüberzuge vorhanden, 
so haben wir für dasselbe 0,0187 Gramm oder 1,87 % Kupferoxyd, und 6 / 7 oder 
0,1123 Gramm als Oxydul berechnet 0,1055 Gramm oder 10,55 % Kupferoxydul im 
rothen Kerne des Glases. Dies als vorläufige Annahme, welche durch einen beson- 
deren Versuch der Titrierung des Kupferoxyduls durch Chamäleon in salzsaurer 
Lösung bestätigt werden soll. 
Titrierung des Kupfero xydules des Glases. 
Die in frühem Jahren, bei durch Säuren unzersetzbaren Silikaten angewendete 
A. Mitscherlich’sche Methode der Titrierung des Eisenoxydules, in der flusssauren 
Lösung des Silikates durch Chamäleonlösung wurde auch auf das rote Glas anzuwen- 
den versucht, indem 1 Gramm desselben im 100 ccm Platintiegel mit 0,85 Gramm 
Kochsalz und einigen Kubikcentimetern Wassers angerührt, dann 5 ccm reine Salz- 
säure und 5 ccm rectificirte Flusssäure zugefügt wurde, wobei sich das Gemische 
stark erhitzte, weiss wurde durch Bildung von Chlorblei und Kupferchlorür und nach 
Verdünnung mit circa 50 ccm Wasser sich fast ganz klar löste. Der Zusatz des 
Kochsalzes diente, um das Kupferchlorür aufgelöst zu erhalten. Der Tiegelinhalt 
wurde noch warm in 150 ccm frisch ausgekochtem, noch warmem Wasser entleert 
und mit bereitgehaltenem Chamäleon sogleich bis zur roten bleibenden Färbung aus- 
titriert. Das Tags zuvor titrierte Chamäleon entsprach: 14,4 ccm Chamäleon = 
0,140 Gramm Eisen oder 0,180 Gramm Eisenoxydul. Verbraucht wurden 7 ccm 
entsprechend 0,0888 Eisenoxydul oder entsprechend Kupferoxydul. Ziehen wir das 
